-28- 



Mineralogie. 



E. Mariasse: Stilbite e foresite del granito elbano. 

 (Atti Soc. tose. d. Scienze nat.. Pisa. Memorie. 17. 1900. 27 p.) 



Nach einer Übersicht über die historische Entwicklung unserer 

 Kenntniss der Elbaner Zeolithe geht Verf. zur Beschreibung der beiden 

 genannten Species über, indem er die Absicht verfolgt, ihre Identität oder 

 Nichtidentität festzustellen. Er hält dabei an der secundären Entstehung 

 aller dieser Mineralien fest. 



Stilbit (Desmin) überkrustet die Drusenmineralien (Turmalin etc.) 

 in gelblichweisser Masse, die aus in der gewöhnlichen Weise radial an- 

 geordneten Kryställchen bestehen. An Bruchstücken von der gewöhnlichen 

 Art des Vorkommens wurden u. d. M. die Flächen (001), (010), (110) 

 und (TOI) und die gewöhnliche Zwillingsdurchkreuzung wahrgenommen. 

 Die Analysen I— IV, deren Mittel V geben die Zusammensetzung, ver- 

 glichen mit der Formel: H 4 (Na 2 , Ca) Al 2 Si 6 18 4H 2 (VI). 



I II III IV V VI 



H 2 . . . . 17,89 18,05 17,61 17,48 17,75 17,20 



Si0 2 . . . . 56,25 56,35 56,78 57,01 56,59 57,64 



A1 2 3 . . . . 17,36 17,28 18,19 18,12 17,73 16,25 



CaO . . . . 7,16 7,45 6,65 6,86 '7,03 ) 



Na 2 0. . . . 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 / ' 



100,39 100,86 100,96 101,20 100,83 100,00 



Von dem Gesammtwassergehalt von 17,55 (17,20) °/ entwichen 

 11,87 (11,47) % unter, 5,68 (5,73)% über 250°; die Zahlen in () geben 

 die entsprechenden Beträge aus der obigen Formel. Bei einem anderen 

 Versuch erhielt man aus 1,8181 g folgende Wassermengen: 1,09 °/ im 

 Exsiccator nach 12 Tagen; 2,30 °/ bei 100—110°; 7,84% bei 180—185°; 

 11,87% bei 250-255°; 14,80% bei 350°; 17,55% beim Glühen. Zum 

 Theil wird dieses Wasser wieder aufgenommen. Bis 235° erhitzt, gingen 

 bei einer Probe 11,72 °/ H 2 weg, davon wurde in 24 Stunden alles bis 

 auf 2,79 % wieder aufgenommen. Nach dem Glühen wurde fast kein 

 Wasser mehr aufgenommen und das Pulver zeigte keine Krystallform und 

 keine Einwirkung auf das polarisirte Licht. Auch Luft wird von dem 

 bei 120° theilweise entwässerten Mineral im Exsiccator wieder aufgenommen, 

 entsprechend den Angaben von G. Friedel. 



Auch kugelige und andere büschelförmige Krystallgruppen wurden 

 untersucht. 4 Analysen ergaben die Zahlen I — IV und V ist das Mittel. 



I II III IV V 



H 2 14,88 14,79 15,11 14,98 14,94 



Si0 2 61,80 61,60 61,39 61,25 61,51 



A1 2 3 .... 14,83 14,88 15,12 15,24 15,01 



CaO° 6,46 6,63 7,10 6,80 6,74 



Na 2 1,78 1,78 2,04 2,04 1,91 



99,75 99,68 100,76 100,31 100,11 



